( <372) 



forment une soudure très résistante à froid; on constate, en effet, que les 

 déformations et les cassures se produiseat à l'intérieur des cristaux, ce qui 

 explique pourquoi la cassure de ces alliages, formés de grands cristaux, 

 présente un grain très fin. Mais, si l'on élève la température, la résistance 

 de la soudure diminue rapidement et, dès qu'on a dépassé 200°, les mé- 

 taux deviennent très fragiles, la rupture se produisant entre les faces des 

 cristaux. Quand la proportion de zinc est de 40 pour 100 environ, cet effet 

 ne se produit pas ; les cristaux n'occupent jamais toute la masse, et les 

 impuretés se trouvant réparties dans un magma assez important ne l'affai- 

 blissent pas aussi rapidement. On sait, en effet, que les laitons contenant 

 de 36 à 45 pour 100 de zinc environ sont forgeables à chaud. 



» III. Les propriétés physiques des alliages de cuivre et de zinc indi- 

 quent nettement l'existence du composé défini CuZn^ (67>3 pour 100 de 

 zinc) qui a d'ailleurs été isolé par M. I.ie Chatelier; les recherches de 

 M. Riche sur les densités indiquent également une perturbation dans le 

 voisinage de l'alliage Cu-Zn (34,5 pour 100 de zinc). En rapprochant ces 

 résultats de ceux fournis par l'étude microscopique, nous avons été con- 

 duits à émettre les hypothèses suivantes sur la constitution des alliages de 

 cuivre et de zinc : les alliages contenant de o à 34,5 pour 100 de zinc 

 seraient formés par des mélanges isomorphes de cuivre avec le composé 

 Cu-Zn; les alliages contenantde 34,5 à 67,3 pour 100 de zinc seraient des 

 mélanges, en proportions variables de Cu^Zn (composé malléable) et de 

 CuZn- (composé dur et brisant), se rapprochant plus ou moins, suivant 

 leur composition, des propriétés de l'un ou de l'autre alliage défini; enfin, 

 les alliages conte nant plus de 67,3 pour 100 de zinc seraient des mélanges 

 de zinc avec le composé Cu Zn*. » 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le rôle de l'alumine dans la composition 

 des verres. Note de M. Léon Appert, présentée par M. Mascart. 



« Les essais analytiques et synthétiques que j'ai faits sur les verres de 

 vitraux anciens m'ont amené à des conclusions qui me paraissent intéres- 

 santes au point de vue pratique et industriel : 



» 1° L'introduction de l'alumine dans les verres empêche et, tout au 

 moins, retarde la dévitrification qui tend toujours à se produire par suite 

 d'un abaissement lent et répété de la température; 



M 2° La présence de l'alumine dans un verre permet de remplacer sans 



